PCSASPECIAL TOPIC

特集

タイル先付けプレキャストコンクリート工法の課題と対策

接着耐久性の高いタイル先付け工法の普及を目指してⅠ . はじめにうな時期だからこそ、よりいっそうの信頼回復

合格不合格へ向けた取り組みが肝要と考えられる。
タイルを PCa 版のコンクリート仕上げ

このような状況の中で、協会が取り組んで面に直接先付けする工法が一般化したのは、いる各種活動について、その概要を紹介する。

1970年以降であり、当時から約40年近い年月が経過している。その間、建築生産の近Ⅱ.「タイルの貼替え指針・同解説 ( 案 )」の発行

代化、工業化の波の中で、現場での後張り工法よりも接着信頼性の高い工法として、数多

プレコンシステム協会では、タイル先付けプくの実績を残してきた。

レキャストコンクリートカーテンウォール

目地部のみの気泡または軽微な充填不良

タイル裏面を貫通す
る大きな充填不良

図１：目地部の状況から充填不良を判断

その中で、1980年には当協会より「タイの安全性・耐久性の維持、向上を目的とした

ル先付け PC 部材製作指針」が発行された「タイル先付け PCa 部材製作指針 タイルのなければならない。また、これらの判断にはことで、タイルの材料・品質から PCa 部材貼替え指針・同解説 ( 案 )」を 2008年4月

ある程度の経験も要するため、選任され固定の製造・施工までも含む当時の技術的規準に完成、同年6月より配布を開始する。以下化された人員が検査を実施する体制を作るの取りまとめが行われた。ここに、建築の一にその内容を紹介する。

ことが重要である。

工法としての“タイル先付けプレキャストコンクリート工法”が確立され、今日に至っている。

この他にタイルを貼替える理由の一つに、タイルの打ち込み精度不良が上げられる。こ1）作成の目的
経年でタイルの浮きや剥離が生じる原因の場合、建物に取り付いた状態で至近距離か

ところが近年、現場張り工法のタイルも含の主なものとして、工場出荷前のタイルの貼ら見える範囲と、実際には見えない範囲とをめて、タイルの浮きや剥離といった事例が報替え施工不良や、タイル裏面のコンクリート適切に区別し、極力貼替え部位を減らすよう告されており、建築物の高層化に伴い PCaの充填不良などが上げられる。これらを防な配慮は不可欠と考えられる。

部材が多く採用されているなか、建築物の安ぐには、製品検査の際にタイルの目地部だけまた、これら検査の結果と、貼替えの経緯全性・耐久性の維持・向上へ向けた業界一ではなく、裏面にまで及ぶコンクリートの充を記録として残し、後にトレーサビリティ出丸となった活動が必要となっている。

填不良を見逃さない、徹底した検査を行うこ来るようにすることを義務付けた。こういっとが重要となる。

た行為は、長期にわたって高品質な製品を提現在業界の景況は、仕事量の減少と同時に価格面でも厳しい状況は変わらない中で、公例として、( 図1) に示すようなタイル目地共工事の縮減のあおりから地方間格差はさ部の状況を目視で的確に判断し、打診検査もらに拡大の様相を呈している。しかしそのよ含めた、不合格タイルの確実な検出が行われ供していこうという企業姿勢の一環と捉えられる。
今回の貼替え指針では、これら一連の製品

SPECIAL TOPIC

品質の維持・向上を図るための活動の普及①貼替え用タイルの裏面に、接着剤を使用しと、協会員の信頼性向上を図ることを目的とてステンレス鋼線を接着する 1。

している。

これは、万が一タイルに浮きや剥離が生じたPCSA

場合でも、タイルが脱落することの無いよう2）材料の取り扱いについてに施される。

貼替えタイルの接着耐久性の向上を図る

但し、50二丁以下の大きさのタイルでは、ためには、貼替え施工時の材料の取り扱い方

このような脱落防止処置が逆に接着強度を法にも留意する必要がある。

阻害する要因にもなり得るため、小口平以上

ここで、協会会員各社が貼替えに使用しての大きさにおいて義務付けることとし、50いる材料として、タイル貼付け用のモルタル二丁以下の大きさのタイルでは適宜協議のの他に、コンクリートの角欠け等の補修用モ上判断することとした。

2：貼替えタイルのはつり後にアンカー用の穴空けを行う

ルタルが使用されている例が多い。これらの材料は、各社が施工し易く、最も品質の確保し易いものをそれぞれ選定し、使用されている経緯がある。よって、これら既製調合モルタルを使用する中で、日本建築学会建築工事標準仕様書・同解説 JASS19 陶磁器質タイル張り工事、及び JASS15 左官工事などを参考に、施工上の重点管理項目を以下

3：下地コンクリート表面、ドリル穴内部をブロア等のように具体的に示した。
a. 材料の受け入れ保管方法、使用期限

1：タイル裏面にステンレス鋼線を接着した状況

で 清掃するb. 施工可能な温湿度条件、天候など
c. 基本調合及び施工に適する軟度に調整する②貼替え部位のタイルをはつり取り、下地コ際の、水セメント比の許容範囲

ンクリート面をタイル裏面から 15mm 程度

d. 練り混ぜに際しての注意事項の厚さまではつり込む。その後、清掃、脆弱部

e. 適正塗り厚及び貼替えの手順の除去の後、アンカー金物用の下穴を空け、以上の項目は使用する材料に合わせて、施穴内部をブロアー等で清掃する。23

工要領書の中に具体的に記載されなければならない。

③ドリル穴にアンカー金物を打ち込む。金物には、4 に示すようなオールプラグなどを3）貼替えの手順使用する。

4：ドリル穴に打ち込まれるアンカー金物の例④アンカー金物に、ステンレス製のねじを出寸法3mm 程度となるように取り付ける。5以下に、本指針で推奨する貼替えの手順の概要を示す。

PCSA

SPECIAL TOPIC

モルタル充填の際に支障のない寸法を控えて結ぶ

7：コンクリートはつり部分に貼付けモルタルを

5：ねじを出寸法 3mm 残して取り付ける

充填する
図２：ステンレス鋼線の定着⑤下地コンクリート面に、吸水調整材を塗布する。6⑧貼替えタイルを下地コンクリート側へ充填した貼付けモルタルに押し付け、タイル貼りに使用するハンマー等を用いて定規を当てながら周辺タイルと面一となるまで入念に叩き押さえを行う。9⑨タイル周囲の目地からはみ出た余分なモ

8：貼替えタイルの裏足に貼付けモルタルを塗布する

ルタルを除去し、養生する。06：下地コンクリート面に吸水調整材を塗布する⑥タイル裏面にステンレス鋼線を接着した場
合は、ステンレス鋼線の他端を ( 図2) のようにコンクリート下地側へ取り付けたねじへ結び付けて、万一の場合のタイルの脱落防止を図る。
⑦下地コンクリート面、及び貼替えタイルの裏面へ貼付けモルタルを充填・塗布する。78⑩養生後、目地材用既調合モルタルを使用して、目地部の成形処理を施す。q4）弾性接着剤を使用したタイル貼付け工法の取り扱いについて
近年、弾性接着剤を使用したタイルの張付け工法が、ビル外壁のタイルの張付け工法として適用されている。旧建設省の官民連帯による共同研究の成果をもとに、その実績は

9 ：貼替えタイルを押し付け、定規を当てて周辺タイルと面一になるまで入念に叩き押さえを行う

着実に広がりを見せている。温度変化や乾燥収縮などでタイルとコンクリート間に生ひずみ差 ) の問題については、単体で貼替えじるディファレンシャルムーブメント ( 相対られるタイルの接着耐久性を評価する上でSPECIAL TOPICPCSAの採取に着手する。
Ⅳ . タイル先付け PCa 部材製作指針の改定〜全国タイル業協会との連携
冒頭にも述べた「タイル先付け PCa 部材製作指針」は、1980年頃のタイルや、PCaカーテンウォールの製作に使用される材料
0：目地からはみ出た余分な貼付けモルタルを除去する

w：コンクリートはつり部分に接着剤を充填している状況の品質・規格、及び製作、検査の要領などについて取りまとめたものである。当時普及を始めたばかりのタイル先付け工法におけるトラブルを解消する上で大きく寄与したものであり、現在その改定作業にも着手している。
ここで、タイルの接着信頼性を維持するためには、コンクリートの充填不良、その他の浮きや剥離に繋がる要因を減らす対策も重要である。それには、設計、製造、施工といっ

q：モルタル硬化後、専用の目地材にて目地の成形を行う

e：貼替えタイルの裏足に接着材を塗布し、下地側へ貼り合せる

た各プロセスにおける注意点を具体的に明示したものを、冒頭に述べた「タイル先付けPCa 部材製作指針」の改定に伴ってこれにも、今後検討していかなければならないテーて現状の指針からは当面適用外とし、今後接盛り込み、さらなるタイル先付け PCa 部材マである。

着耐久性や施工性の検証を進めていくことの品質向上技術の普及を図っていく。

外装タイル張り用弾性接着剤は、元々 PCaとした。施工状況を写真 w 及び e に示す。

自助努力と共に、打ち込み用に適したタイル版に本石を先付けする際に使用されている裏面処理材をベースに開発されているため、PCa カーテンウォールメーカーにとってはまた、このような PCa メーカーサイドのⅢ . 貼替えタイルの接着促進劣化、及び長期暴露試験の実施

形状の研究も緊急課題と捉えられ、現在タイル業界と共に活動を継続中である。

なじみの深い材料と言える。しかしタイルの接着施工に適用する場合は、左官系材料よりタイルの接着性能の試験はこれまで各プレコンシステム協会 技術部会長も硬化に時間を要し、硬化後も PCa 版の取PCa メーカーごとに行われてきた。本指針

佐々木 哲也り扱い中に生じる荷重がかからないようにの発行に伴い、温冷繰り返し試験や、地域ごする必要があるなど、貼替え施工後の養生のとの長期的な暴露試験を実施し、協会とし問題も含めて検討を要する項目が多い。よって公開できるタイルの接着性能のデーター